Държавен вестник, бр. 12, 2022 г., стр. 105

БРОЙ  12	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  105  
MSC 101/24/Доб.3 
Приложение 7, стр.438 
I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx 
1.2.3 
Процедура. 
1.2.3.1 Подготовка на пробата за изпитване и вибрационната маса 
.1 
Количеството на изискваната проба е приблизително шест пъти или 
повече от капацитета на избрания цилиндричен съд. Количеството 
представителна проба за изпитване, с която се пълни всеки контейнер, 
трябва да бъде както следва: Приблизително 1,700 cm3 за малкия 
контейнер и 4,700 cm3 за големия контейнер. 
.2 
Пробата се обърква добре и се разделя на три приблизително равни 
субпроби, а именно (A), (Б) и (В). Подпроба (А) трябва незабавно да се 
претегли и постави в сушилнята, за да се определи съдържанието на 
влага в пробата “във вида, в който е взета". 
Подпроби (Б) и (В) се използват съответно за предварителното 
изпитване и за основното изпитване. 
.3 
Нивото на вибрациите на вибрационната маса трябва да бъде 
настроено, като се използва уред за измерване на ускорението, преди 
да се проведе изпитването. Ускорението на масата трябва да се 
настрои до 2 g rms + 10% за съд, съдържащ проба и монтиран на 
масата. 
1.2.3.2 Предварително изпитване за поточна влажност 
Целта на този тест е да се измери бързо приблизителната точка на поточна влажност, 
като се използва субпроба (Б). Водата се добавя на етапи след всеки опит за 
проникване. Когато е достигнато състояние на поток, се измерва съдържанието на 
влага в пробата точно над състоянието на поток. Съдържанието на влага в пробата, 
малко под състоянието на поток, може да се изчисли, като се извади последното 
добавяне на вода от брутната маса на пробата. 
.1 
Напълнете съответния цилиндричен съд с подпроба (Б) на четири 
отделни етапа и натъпквайте след добавянето на всеки слой, като 
използвате предназначения за това тампер. Трамбовайте с налягане, 
посочено в точка 1.1.4.1 за минерални концентрати или до 40 kPa за 
въглища, и прилагайте налягането равномерно върху цялата 
повърхност на материала, докато се получи равна повърхност. 
.2 
Поставете проникващ шиш върху повърхността на материала през държателя. 
.3 
Включете вибратора при честота 50 Hz или 60 Hz с ускорение 2 g rms 
+ 10% за 6 min. Когато е необходимо, нивото на ускорение може да се 
провери, като се отчете показанието на измервателния уред за 
ускорение, прикрепен към вибрационната маса. 
.4 
След 6 минути вибрация, отчетете дълбочината на проникване. 
.5 
Докато дълбочината на проникване е по-малка от 50 mm, не е 
достигнато втечняване. След това: 
.1 
Извадете материала от цилиндричния съд и го сложете в 
смесителната купа с останалата част от пробата. 
.2 
Разбъркайте добре и претеглете съдържанието на смесителната купа. 
MSC 101/24/Доб.3 
Приложение 7, стр.439 
I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx 
.3 
Поръсете с добавка на вода не повече от 1% от масата на 
материала в купата и разбъркайте добре. 
.4 
Процедурата, описана в точки 1.2.3.2.1.1—1.2.3.2.5, се повтаря. 
.6 
Когато дълбочината на проникване стане по-голяма от 50 mm, се 
отчита, че е достигнато втечняване. След това: 
.1 
Извадете материала от цилиндричния съд и го сложете в 
смесителната купа. 
.2 
Измерва се съдържанието на влага в съответствие с 
процедурата, описана в 1.1.4.4. 
.3 
Съдържанието на влага в пробата се изчислява точно под 
точката на поточна влажност, въз основа на количеството 
добавена вода. 
.7 
Ако дълбочината на проникване при първия опит надвишава 50 mm, 
т.е. проба ”както е взета” е втечнена, се смесват субпроби (Б) и (В) и 
се изсушават при стайна температура, за да се намали влагата. След 
това материалът се разделя на две подпроби (Б) и (В) и 
предварителното изпитване се повтаря. 
1.2.3.3 Основният тест за поточна влажност 
.1 
Въз основа на предварителния тест, основният тест трябва да се 
извърши, за да се определи по-точно точката на поточна влажност. 
.2 
Регулирайте съдържанието на влага в субпроба (В) до последната 
стойност на недостигнато състояние на поток в предварителния тест 
за поточна влажност. 
.3 
Първият опит на основното изпитване за поточна влажност  се 
провежда върху тази коригирана проба по същия начин, както е 
описано в 1.2.3.2. В този случай обаче добавянето на вода на етапи не 
трябва да надвишава 0.5% от масата на изпитвания материал. 
.4 
Когато приблизителната стойност на точката на поточна влажност е 
известна предварително, съдържанието на влага в подпроба (В) се 
коригира до приблизително 90% от тази стойност. 
.5 
Когато е достигнато състояние на поток, точката на поточна влажност 
се определя, както е описано в 1.1.4.3.